380 
Nachdruck verboten. 
Ueber eine kombinierte, plastische Leimmasse und ihre An- 
wendung bei der Verfertigung von Knochenpräparaten. 
Von Dr. Cart SKoDA, 
Prosektor der Anatomie an der k. und k. Tierärztlichen Hochschule 
in Wien. 
Schon als Student, vor ungefähr 15 Jahren, habe ich mich mit der 
Anfertigung von Skelettpräparaten beschäftigt und es stets als Uebel- 
stand empfunden, daß mir zum Kleben von Knochenteilen nur der all- 
gemein in Verwendung stehende sogenannte „russische Leim“ zur 
Verfügung stand. Dieser Leim — eine Mischung von pulverisiertem 
Bimsstein mit gewöhnlichem Leim — kommt als Handelsware ähn- 
lich wie andere Leimsorten in der Form von harten, rechteckigen 
Platten vor, die man behufs Verwendung zerschlagen, dann in kaltem 
Wasser durch 12 Stunden quellen lassen und endlich durch Erhitzen 
im Wasserbad flüssig machen muß. 
Wendet man nun diese heiße Masse an, so merkt man bald, daß 
sich mit ihr nicht allzu leicht hantieren läßt; sie muß während des Ge- © 
brauches permanent warm erhalten werden, erstarrt zu rasch an der 
Luft, noch rascher in Berührung mit den Knochen, ist deshalb wenig 
plastisch, haftet sowohl den Instrumenten, mittels derer man sie den 
zusammenzuklebenden Knochenteilen zuführt, als auch diesen selbst im 
Ueberschusse an, und dieser Ueberschuß muß nachträglich durch Ab- 
waschen mit warmem Wasser wieder entfernt werden. 
In Erwägung dieser Uebelstände habe ich schon frühzeitig einen 
Ersatz für den russischen Leim gesucht und zunächst folgendes ange- 
wendet: Auf eine Platte feinen Leimes wurde eine geringe Menge 
pulverisierten Zinkoxyds gegeben, mit einigen Tropfen Wasser zu 
einem dünnen Brei angerührt und die unter diesem Brei befindliche 
Oberfläche der Leimplatte mittels eines Knochenschabers solange be- 
arbeitet, bis ein plastischer dicker Brei entstanden war; diese Masse 
war sehr gut verwendbar, von ausgezeichneter Klebekraft, erstarrte nicht 
zu rasch und nicht zu langsam und war sehr reinlich zu handhaben; 
doch haftete ihr der Fehler einer ziemlich langwierigen Herstellungs- 
weise an. 
Um auch diesen zu beseitigen, versuchte ich den bisher verwendeten 
festen Leim durch flüssigen Fischleim zu ersetzen und wandte zu- 
nächst eine Mischung desselben mit Zinkoxyd an, doch zeigte es sich, 
daß diese Masse bei Zusatz von wenig Zinkoxyd nicht plastisch war 
und zu langsam erstarrte; setzte man mehr Zinkoxyd zu, so waren 
wohl diese Mängel behoben, aber die Masse wurde beim Trocknen 
brüchig. 
